METALURGIA. 



En el Mineral de Pachuca la metalurgia de la plata se efectúa tratando los 

 minerales argentíferos por amalgamación. El principio del método consiste en 

 disolver la plata en el mercurio, separándola en seguida de esta disolución 

 por la simple acción del calor. 



El beneficio por amalgación tiene dos variantes principales según que se 

 opere al aire libre ó en una atmósfera limitada. La primera manera de ope- 

 rar define el beneficio común de patio. En la segunda se comprenden el bene- 

 ficio en panes y en toneles. 



La secuela de las operaciones en el beneficio por amalgamación es la si- 

 guiente: 1° — Se pulverizan los minerales; 2° — Se someten á reacciones quí- 

 micas que llagan pasar la plata á una forma ó combinación tal, que el mer- 

 curio pueda precipitarla y disolverla, produciendo la amalgama; 3° — Se se- 

 para esta amalgama del exceso de mercurio; 4° — Se destila el mercurio de la 

 amalgama, y 5° — Se funden las barras. 



La presente memoria se refiere á las principales Haciendas de Pachuca. 



Pulverización de Minerales. 



La pulverización comprende dos operaciones: 1° — Granceo de los minera- 

 les; 2° — Molienda propiamente tal. 



En la hacienda de la Purísima Chica, el gabarro grande se quiebra á mano 

 para reducirlo á fragmentos de 0™051 á 0°^064 de diámetro. En seguida pa- 

 sa á los molinos granceadores. Estos son molinos chilenos de una sola rueda 

 con llanta de acero y centro de piedra. La llanta consta de 6 segmentos y pe- 

 sa 1,853 kilos. El ancho de la llanta es de 0™40 y su espesor de O"" 10. Diá- 

 metro l™9o. El centro pesa 2.750 kilos; su diámetro de 1™70 y anchura de 

 O™ 50. Es un block cilindrico en cuyo centro pasa un espeque articulado con 



